Pemanfaatan Pegas Daun Bekas sebagai Bahan Pengganti Mata Potong ( Punch ) pada Alat Bantu Produksi Massal ( Press Tools ), oleh Fatahul Arifin dan Wijianto
PEMANFAATAN PEGAS DAUN BEKAS SEBAGAI BAHAN PENGGANTI MATA POTONG (PUNCH) PADA ALAT BANTU PRODUKSI MASSAL (PRESS TOOLS)

## Fatahul Arifin
Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139 Telp.(0711)353414 Fax. (0711)355918 Email: farifinus@polisriwijaya.ac.id, fatahul_arifin@lycos.com

## Wijianto
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. A. Yani Tromol Pos I Pabelan Kartasura Sukoharjo E-mail : wijianto@ums.ac.id

## ABSTRAK
Pengembangan teknologi di bidang material sangatlah pesat sekarang ini, hal ini terlihat dari banyaknya penggunaan material logam khususnya di industri produksi massal dengan spesifikasi tertentu, seperti baja tahan karat, baja karbon tinggi, dan baja perkakas. Pada industri kecil seperti pembuatan ring, panci, tutup botol, komponen kompor dan lain-lain sering menggunakan material tersebut sebagai bahan untuk membuat alat bantu yang disebut dengan Press Tools. Pada press tool ini banyak digunakan baja karbon tinggi atau baja perkakas sebagai mata potong (punch), tetapi seiring mahal dan sulitnya material-material tersebut membuat para pelaku industri kecil mengalami kerugian yang besar untuk pembuatan alat bantu produksi. Untuk itu melalui penelitian ini penulis mengadakan percobaan di laboratorium terhadap bahan pegas daun bekas. Percobaan dilakukan empat tahap pengujian yaitu uji komposisi, uji tarik, uji kekerasan, dan uji struktur mikro. Pada uji komposisi material pegas daun bekas mempunyai kadar 0,6627 % Carbon (C), 0,7304%, Mangan (Mn), 0.0240% Belerang (S), 0,0257% Phosphor (P). Kekuatan tarik pegas daun bekas adalah 1332,5 kg/mm 2 . Kekerasan dilakukan dengan uji kekerasan Rockwell C maka hasil dari ujinya adalah 52.5 HRC. Pada uji struktur mikro terdapat unsur martensit dan austenit. Pada akhirnya hasil percobaan laboratorium dibandingkan dengan data yang ada pada literatur maka material pegas daun bekas ini dapat digunakan untuk bahan pengganti mata potong pada alat bantu produksi massal.

## Kata Kunci: Pegas daun bekas, Mata potong, Press Tools

## PENDAHULUAN
Sekarang ini banyak industri yang bergerak di bidang produksi massal menggunakan material logam yang berasal dari baja dengan spesifikasi tertentu seperti baja perkakas, baja tahan karat, dan baja karbon tinggi. Untuk pemilihan material
itu dapat dilakukan dengan melihat dari sifat-sifat yang dimiliki oleh material tersebut, seperti keunggulan operasional. Oleh karena itu perlu suatu pengembangan material sebagai cara menentukan apakah struktur dan sifat-sifat material optimum agar dapat tercapai daya tahan maksimum.
Pada industri kecil seperti pembuatan ring, panci, tutup botol, komponen kompor, dan lain- lain banyak menggunakan alat bantu produksi yang disebut press tools . Pada alat bantu produsi ini terdapat dua bagian penting yaitu mata potong ( punch ) dan landasan ( die ). Baja perkakas dan baja karbon tinggi adalah bahan yang banyak dipakai untuk pembuatan punch. Ditinjau dari segi kualitas memang baja perkakas dan baja karbon tinggi sangat baik dipakai untuk pem- buatan punch. tetapi harganya sangatlah mahal dan sulit didapat di pasaran. Oleh karena itu, para pelaku bisnis mencari bahan pengganti dengan biaya yang murah dan mempunyai sifat- sifat yang hampir sama dengan baja perkakas.
Salah satu hal yang terpenting untuk pemi- lihan bahan pengganti ini adalah dengan meninjau dari struktur dan sifat-sifat material yang optimum supaya daya tahan keausan dan dapat diaplikasi- kan untuk berbagai kondisi operasional, untuk itu penulis memilih dan melakukan pengujian bahan pegas daun bekas sebagai bahan peng- ganti alat potong, dikarenakan bahan ini murah harganya, mudah didapat dan tak kalah penting- nya adalah pemanfaat kembali bahan yang sudah tidak bermanfaat menjadi bahan yang bernilai ekonomis yang tinggi.
Pengujian bahan pegas daun bekas ini dilakukan untuk mengetahui apakah bahan pegas daun ini layak untuk menjadi bahan pengganti baja perkakas pada alat bantu produksi massal baik itu ditinjau dari struktur mikro, maupun dari sifat mekanis bahan pegas daun bekas ini.
Adapun tujuan yang diharapkan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui perubahan struktur mikro yang terjadi di setiap siklus per- lakuan pada bahan pegas daun bekas dan me- ngetahui sifat mekanis dari bahan ini serta mela- kukan perbandingan guna memutuskan bahwa bahan pegas daun bekas ini memang layak untuk dijadikan bahan pengganti baja perkakas.
Dalam kaitannya dengan pengujian ini ada beberapa hal yang dapat menjadi rumusan masalah yaitu Apakah pegas daun bekas ini layak sebagai bahan alternatif pengganti alat potong pada alat bantu produksi massal atau tidak, untuk itu perlu dilakukan uji komposisi, uji tarik, uji
kekerasan untuk mengetahui bahan pegas daun termasuk dalam jenis baja yang mana.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan dalam pemilihan material pengganti baja perkakas dengan biaya yang murah dan mempunyai spesifikasi dan kualitas yang hampir sama dengan bahan standard, sehingga dapat membantu dunia industri kecil tanpa mempengaruhi kualitas dan kuantitas produk.

## TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Press Tool
Press Tool adalah peralatan yang mem- punyai prinsip kerja penekanan dengan mela- kukan pemotongan dan pembentukkan. Pera- latan ini digunakan untuk membuat produk secara massal dengan produk keluaran yang sama dalam waktu yang relatif singkat.

## Klasifikasi Press Tool
Press Tool dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam menurut proses pengerjaan yang dilakukan pada landasan, yaitu: simple tool , compound tool dan progressive tool .

## A. Simple Tool
Simple Tool adalah jenis dari press tool yang paling sederhana, dimana hanya terjadi satu proses pengerjaan dan satu station dalam satu alat. Pemakaian jenis simple tool ini mempunyai keuntungan dan kerugian.
Keuntungan simple tool :
1. Dapat melakukan proses pengerjaan tertentu dalam waktu yang singkat, karena konstruksinya sederhana.
2. Harga alat relatif murah.
Kerugian simple tool :
1. Hanya mampu melakukan proses-proses pengerjaan untuk produk yang sederhana sehingga untuk jenis pengerjaan yang rumit tidak dapat dilakukan oleh jenis press tool ini.
2. Proses pengerjaan yang dapat dilakukan hanya satu jenis saja.
Pemanfaatan Pegas Daun Bekas sebagai Bahan Pengganti Mata Potong ( Punch ) pada Alat Bantu Produksi Massal ( Press Tools ), oleh Fatahul Arifin dan Wijianto
B. Compound tool Pada press tool jenis ini, dalam satu penekanan pada satu station terdapat lebih dari satu pengerjaan, dimana proses pengerjaannya dilakukan secara serentak. Pemakaian jenis compound tool ini juga mempunyai keuntungan dan kerugian.
Keuntungan compound tool
1. Dapat melakukan beberapa proses pengerjaan dalam waktu yang bersamaan pada station yang sama.
2. Kerataan dan kepresisian dapat dicapai.
3. Hasil produksi yang dicapai mempunyai ukuran yang lebih teliti.
Kerugian compound tool :
1. Konstruksi landasan menjadi lebih rumit.
2. Terlalu sulit untuk mengerjakan material yang tebal.
3. Dengan beberapa proses pengerjaan dalam satu station menyebabkan perkakas cepat rusak.

## C. Progressive Tool
Progressive Tool merupakan peralatan tekan yang menggabungkan sejumlah operasi pemotongan atau pembentukkan lembaran logam pada dua atau lebih station kerja, selama setiap langkah kerja membentuk suatu produk jadi.
Gambar 1. Simple Tool
Gambar 2. Compound Tool
Keuntungan progressive tool :
1. Dapat diperoleh waktu pengerjaan produksi yang relatif singkat dibandingkan simple tool . 2. Pergerakkan menjadi lebih efektif.
3. Dapat melakukan pemotongan bentuk yang rumit pada langkah yang berbeda.
Kerugian progressive tool :
1. Ukuran alat lebih besar bila dibandingkan simple tool dan compound tool .
2. Biaya perawatan besar.
3. Harga relatif lebih mahal karena bentuknya rumit
Semua proses yang terjadi pada Press Tool melibatkan dua komponen penting yaitu: mata potong dan landasan.
Mata potong merupakan bagian yang bergerak ke bawah untuk meneruskan gaya dari sumber tenaga sehingga material produk tertekan ke bawah, bentuk mata potong disesuaikan dengan bentuk akhir yang diiginkan dari proses benda jadi, letak punch pada gambar 2 berada di atas material produk, posisi dari mata potong sebenarnya tidak selalu diatas tergantung dari jenis landasan yang digunakan. Bahan mata potong harus cukup keras, juga memiliki keuletan dan ketahanan terhadap pengaruh gesekan saat pembentukan, dan bahan yang biasa digunakan seperti amutit.
Landasan merupakan komponen utama yang berperan dalam menentukan bentuk akhir dari benda kerja, bentuk dan ukurannya berva- riasi sesuai dengan bentuk akhir yang diinginkan,
Gambar 3. Progressive Tool

## Gambar 4. Mata Potong dan Landasan
Pemanfaatan Pegas Daun Bekas sebagai Bahan Pengganti Mata Potong ( Punch ) pada Alat Bantu Produksi Massal ( Press Tools ), oleh Fatahul Arifin dan Wijianto
kontruksi landasan harus mampu menahan gera- kan, gaya geser serta gaya mata potong. Pada landasan terdapat radius tertentu yang berfungsi mempermudah reduksi benda saat proses ber- langsung, lebih jauh lagi dengan adanya jari-jari diharapkan tidak terjadi sobek pada material produk yang akan dibentuk .

## Jenis Baja Karbon
Menurut komposisi kimianya baja karbon dapat klasifikasikan menjadi tiga yaitu; Baja karbon rendah dengan kadar karbon 0,05 % - 0,30% C, sifatnya mudah ditempa dan mudah di kerjakan pada proses permesinan. Penggu- naannya untuk komposisi 0,05 % - 0,20 % C biasanya untuk bodi mobil , bangunan, pipa, ran- tai, paku keeling, sekrup, paku dan komposisi karbon 0,20 % - 0,30 % C digunakan untuk roda gigi, poros, baut, jembatan, bangunan.
Baja karbon menengah dengan kadar karbon 0,30 % - 0,60 %, kekuatannya lebih ting- gi dari pada baja karbon rendah. Sifatnya sulit untuk dibengkokkan, dilas, dipotong. Penggu- naan untuk kadar karbon 0,30 % - 0,40 % untuk batang penghubung pada bagian automotif . Untuk kadar karbon 0,40 % - 0,50 % digunakan untuk rangka mobil , crankshafts, rails, ketel dan obeng. Untuk kadar karbon 0,50 % - 0,60
% digunakan untuk palu dan eretan pada mesin.
Baja karbon tinggi baja ini untuk pem- buatan baja perkakas. Sifatnya sulit dibeng- kokkan, dilas dan dipotong. Kandungan 0,60 % - 1,50 % C, kegunaan untuk pembuatan obeng, palu tempa, meja pisau, rahang ragum, mata bor, alat potong, mata gergaji.
Baja paduan yang diklasifikasikan menurut kadar karbonnya dibagi menjadi: baja paduan rendah jika elemen paduannya d” 2,5 %, baja paduan sedang jika elemen paduannya 2,5 – 10 %, baja paduan tinggi jika elemen paduannya > 10 % .Selain itu baja paduan dibagi menjadi dua golongan yaitu baja paduan khusus dan high speed steel (HSS) . Baja Paduan Khusus yaitu baja jenis ini mengandung satu atau lebih logam-logam seperti nickel, chromium, manganese, molybde- num, tungsten dan vanadium . Dengan menam- bahkan logam tersebut ke dalam baja maka baja
paduan tersebut akan merubah sifat-sifat mekanik dan kimianya seperti menjadi lebih keras, kuat dan ulet bila dibandingkan terhadap baja karbon.
HSS ( Self Hardening Steel ) yaitu baja yang kandungan karbon 0,70 % - 1,50 %. kegunaan baja ini untuk membuat alat-alat potong seperti mata bor, pahat bubut, dan pahat milling. Disebut HSS karena alat potong yang dibuat dengan material tersebut dapat dioperasikan dua kali lebih cepat dibanding dengan baja karbon. Sedangkan harga dari HSS besarnya dua sampai empat kali daripada karbon.
Baja Perkakas ( Tool Steel ), dan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh baja perkakas adalah tahan pakai, tajam atau mudah diasah, tahan panas, kuat dan ulet.
Keterangan : δ = ferit , struktur bcc
γ = austenit, struktur fcc α = ferit α , struktur bcc Fe 3 C= Sementit
Gambar 5. Diagram Fase Fe-Fe 3 C (Structure Micro.Co.Id, 2007)

## METODOLOGI PENELITIAN
Pada penelitian ini material yang digunakan adalah pegas daun bekas yang ditemui dipasaran yaitu pasar barang bekas di Palembang. Untuk mengetahui komposisi dari pegas daun bekas dilakukan uji komposisi dan dicarikan literature yang sama yang menerangkan tentang jenis material yang mirip dengan pegas daun bekas.

## Alat dan bahan
Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
- Sample pegas daun bekas yang ada di pasaran
- X-Ray Spectograf (alat uji komposisi)
- WP 310 Universal-Werkstoff-Prufgerat 50 kN (alat uji tarik)
- Universal Hardness Tester (Alat uji kekerasan)
- Mikroskop uji struktur mikro material logam
- Alat pengamplas dan polishing
- Bahan kimia yang digunakan DP-Spray dan larutan etsa (Oxalid acid)

## Persiapan Benda Uji
a. Persiapan benda uji untuk uji komposisi Uji komposisi dilakukan pada pegas daun bekas, yaitu dengan jalan memotong material yang dibeli di pasaran dengan ukuran pan- jang 40 mm dan lebar 40 mm seperti pada gambar 6. Kemudian di haluskan bagian yang diuji.
Gambar 6. Benda Uji untuk Uji Komposisi
b. Persiapan benda uji untuk uji tarik material seperti pada gambar 7.
Gambar 7. Benda Uji untuk Uji Tarik
c. Persiapan benda uji untuk uji kekerasan Benda uji kekerasan diambil dari material langsung dari bahan uji.
d. Persiapan benda uji untuk uji struktur mikro Dalam pembuatan material uji struktur mikro ini hendaknya material dipotong dengan memperhatikan temperatur agar struktur mikro di dalam benda uji tidak berubah pada saat dilakukan pemotongan. Setelah itu benda uji di celupkan ke dalam larutan etsa yang telah disiapkan.

## DATA DAN ANALISA PENELITIAN

## A. Pengujian Komposisi
Pengujian komposisi dilakukan untuk mengetahui kandungan unsur kimia yang terdapat dalam benda/material uji. Dalam pengujian ini alat yang digunakan adalah Thermo ARL ( Applied Research Laboratories) Type-
3560 Des. Hasil yang diperoleh dari pengujian material dapat dilihat pada tabel berikut.
40 40

## Tabel 1. Hasil Pengujian Komposisi.
Berdasarkan pengujian pada tabel 1, komposisi bahan bekas pegas daun yang telah diuji jika dibandingkan dengan standar yang ada,
termasuk kedalam jenis Baja AISI 1064 menurut standar Amerika (ASTM) yaitu baja karbon tinggi. No. C Mn P S Cu Ni Mo Fe 1. 0,6650 0,7352 0,0253 0,0242 0,0964 0,0399 0,0014  97.3947 2. 0,6603 0,7255 0,0262 0,0238 0,0965 0,0404 0,0012  97.4202 Jumlah 1,3253 1,4607 0,0515 0,0480 0,1929 0,0813 0,0026  194.815 Rata-rata 0,6657 0,7304 0,0257 0,0240 0,0964 0,0401 0,0013  97.4075
Pemanfaatan Pegas Daun Bekas sebagai Bahan Pengganti Mata Potong ( Punch ) pada Alat Bantu Produksi Massal ( Press Tools ), oleh Fatahul Arifin dan Wijianto

## B. Pengujian Tarik
Pengujian tarik dilakukan sebanyak 2 kali benda uji yang hasil percobaan terlihat seperti pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Pengujian Tarik

## C. Pengujian Kekerasan
Dalam pengujian ini menggunakan satu spesmen uji, pengujian di lakukan pada 5 titik. Pengujian kekerasan ini menggunakan pengujian Rockwell C.

## Tabel 4. Hasil Pengujian Kekerasan Rockwell C
Dari tabel 4 maka dapat ditentukan bahwa tingkat kekerasan material berdasarkan pengu- jian Rockwell berkisar antara 48,5–56,5 HRC.
Specimen
1 2 Rata-Rata
Kekuatan
Tarik (N/mm 2 )
1307,86 1357,14  1332,5

## D. Pengujian Metallography
Pengujian ini dilakukan untuk melihat struktur mikro pada logam pegas daun bekas.

## Gambar 8. Struktur Mikro Material Pegas Daun Bekas dengan Pembesaran 400X
Pada gambar 8 terlihat jelas adanya unsur martensit dan autenit yang membuat pegas daun bekas ini keras dan tangguh.

## KESIMPULAN
Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa material pegas daun bekas yang didapat di pasaran ini mempunyai komposisi 0,6627 % Carbon (C), 0,7304% Mange (Mn), 0.0240% Belerang (S), 0,0257% Phosphor (P), dan baja ini merupakan baja karbon tinggi bila menurut ASTM adalah AISI 1064 dengan ke- kuatan tarik 1332,5 N/mm 2 . Dari pengujian keke- rasan didapat bahwa material ini mempunyai ting- kat kekerasan Rockwell 48,5 – 56.5 HRC. Sete- lah dilihat dari struktur mikro pada bahan bekas pegas daun ini mengandung martensit dan austenit. Dan bila dilihat dari semua data diatas maka bahan bekas pegas daun ini dapat direkomendasikan sebagai material pengganti mata potong.
No Tingkat Kekerasan ( kg / mm 2 ) Indentor Waktu (s) Beban (kg) 1 48.5 Kerucut intan 15 100 2 55.5 Kerucut intan 15 100 3 56.5 Kerucut intan 15 100 4 54.5 Kerucut intan 15 100

## DAFTAR PUSTAKA
Alok Nayer. 2002. The Steel Handbook . Mc Graw-Hill, New York
Budiarto, SST. 2001. Press Tool 3. Politeknik Manufaktur Bandung, Bandung.
Budinski K. G. and Budinski M. K., 1999. Engineering Material Properties and Selection , 6 th ed., Prentice Hall, New Jersey
Callister, William D. 2003. Materials Science and Engineering an Introduction . Sixth Edition. Singapore: John Wiley & Son, Inc.
Lukens, Robert.P, 1982. Annual Book Of ASTM Standar Metallography II . USA
……, Standard AISI.
……, Standard ASSAB.
www.efunda.com diakses 15 Juli 2007
www.strukturmikro.co.id diakses 1 Juli 2007 www.stainless steel.com diakses 16 Juni 2007